13 - 



Dies vorausgeschickt ergiebt sich für die Differenz der speci- 

 fischen Wärmen c p und c d bei allseitigem Druck p und bei 

 consta nter Deformation: 



c p ~~ c d ~ x~ £ a i + •••• + q 6 a 6 ). 



Adiabatische Deformationen, wie sie bei Schwingungen 

 stattfinden, bei denen die Deformationszustände sich allzu schnell ändern, 

 als dass eine Ausgleichung der eingetretenen Temperaturdifferenzen möglich 

 wäre, sind dadurch charakterisirt , dass an Stelle der c kk die adiaba- 

 tischen Elasticitäts constanten ;' llk und an Stelle der isothermi- 

 schen Constanten s kk die adiabatischen cr hk treten; es gelten die Be- 

 ziehungen : 



a h a k 



ff kk - ff hk -^T £Cp ' 



Hieraus ergeben sich einfache Relationen zwischen den 

 Dehnungscoeffici enten und den Drillungscoefficienten für 

 constante Temperatur einerseits und gehinderten Wärme- 

 austausch andererseits. Bedeutet E den adiabatischen Dehnungscoeffi- 

 cienten für eine bestimmte Richtung in dem Krystall, a den thermischen 

 lineären Dilatationscoefficienten für dieselbe Richtung, so ist: 



a 2 © 



E 



AfC p 



Bedeutet ferner T den adiabatischen Drillingscoefficienten für einen 

 Kreiscylinder, a' die thermische Winkeländerung der Längsaxe des Cylin- 

 ders gegen die Ebene des Querschnitts desselben, so ist : 



T = T - £* 



Die folgende Tabelle (Seite 15 u. 16) enthält eine Zusammenstellung der 

 Elasticitätsconstanten , welche bislang von W. Voigt an Krystallen be- 

 stimmt worden sind, k bedeutet das Verhältniss der specifischen Wärmen 



C P : c d- 



6. H. Niedmann hat an Baryt von Dufton mit Hülfe des Warburg- 

 KocH'schen Apparates Biegungswiderstände bestimmt, und zwar an drei 

 Stäbchen, deren Längsrichtung je einer der drei krystallographischen Sym- 

 metrieaxen parallel lief, und an drei den Symmetrieebenen parallelen kreis- 

 runden Platten. Vergleicht man die von Niedmann erhaltenen Werthe mit 

 den von Voigt bestimmten, so ergiebt sich, dass die Methode der Beobach- 

 tung von Biegungs widerständen an Kreisscheiben geeignet ist, die Rich- 

 tungen der M a x i m a und Minima der Biegnngswiderstände zu er- 

 mitteln , dass sie dagegen richtige Verhältnisse von Biegungswider- 



